SÉANCE DU 8 MAI I9II. 1249 



3° Enfin, quand on cliaulle un même métal sous des pressions variables, on obtient 

 des dégagements qui, au début, sont plus importants si la pression est faible, mais 

 qui. à 1.1 longue, tendent à s'égaliser, .\insi, nous avons chaufTé pendant 11 jours 

 des copeaux de o"'", 1 d'épaisseur, en acier Martin à 0,80 pour 100 de carbone, soit 

 en maintenant la pression au-dessous de y^'^d de millimètre par un fonctionnement 

 continu de la trompe, soit en maintenant celte pression entre ^ et jg '^'^ millimètre 

 de mercure, soit une valeur moyenne environ 600 fois plus forte. 



Le volume total de gaz dégagé a été trouvé : 



.Sous pression de 0,001 . Sous pression de 0,6. 



Après 4 jours ij'9 0,90 



Après 1 1 joui's 1 ,46 1 ,3o 



Il semble donc bien que dans les condilioiis expérimentales indiquées, il 

 se |)rodiiit sur le mêlai chaufTé une réaction donnant naissance à un déga- 

 gemoul de gaz. Parmi les causes cjui peuvent donner lieu à cette réaction, 

 il faiil coii.sidércr spécialement la vapeur d'eau que le mercure de la trompe 

 peut entraîner dans sa circidation continue et qui vient réagir sur le métal 

 chaufTé on plus exactement sur le carbone de Facier chaufTé, en donnant une 

 pioduction lenle, mais ind(''finie, d'un mélange gazeux d'hydrogène et 

 d'oxyde de carijone. 



Va\ multipliant les précautions pour éviter cette rentrée de vapeur deau, 

 en chaulTant le mercure après chacpe passage et intercalant plusieurs tubes 

 à anhydride phosphorique entre la trompe et le tube chaufTé, nous avons vu 

 diminuer graduellement l'importance du dégagement continu de gaz pendant 

 les chauffages prolongés, mais sans pouvoir l'annuler complètement. Il est 

 fort possible aussi que le tube en porcelaine d('gage à haute température de 

 |)etilcs quantités de vapeur d'eau cpii ne peuvent être reconnues quand on 

 chaulTe le tube vide, car elles ne se transforment en gaz susceptibles d'être 

 extraits par la trompe que par léaction sur le métal chaufTé. 



I^a teclinit{ue, (jui consiste à extraire les gaz des métaux par chaufTage 

 dans le vide, nécessite donc de grandes précautions expérimentales et laisse 

 encore place à <jui'l([ue incertitude en ce qui concerne l'origine des gaz 

 extraits; il seiM utile de comparer les résultats obtenus à ceux fournis par 

 des procédés très difi'érents, tels que la méthode par voie himiide de 

 M. Goûtai. 



Sous réserve des observations qui précèdent, nous donnons ci-après 

 les résultats que nous avons obtenus pour des métaux de deux nuances de 

 dureté, obtenus par des procédés luétallurgiques différents. Les volumes de 

 gaz sont exprimés en centimètres cubes fournis par un gramme de métal 

 pris sous forme de copeaux de o""".i d'épaisseur, chaufTé à gSo". 



